I 1 .JO 



Fnrmiilc Poids d'i'laiii i'oids dVlain 



de Palliage. calcule. trouve. 



Su'Cu 90)27 g8,5o 



Sn'Cu. 84,79 96.99 



Sn-Cii 78,79 94 >4'' 



SnCii 65, 01 «52,83 



SnCu- 4'^î49 50,42 



SnCu' 37,37 37,29 



SnCu' 3t,72 3i,i5 



SnCu* '. . . "7 '"9 27,76 



Sri Cil'' 23 , 69 25 , 1 7 



SnCir '9.98 24,85 



SnCu« 18, 85 24,62 



SnCu'" 15,67 24, 5o 



SnCu'' 11,00 i4,35 



3 



■> Par conséquent, il y a liqiialion avec Ions les alliages, sauf avecSiiCi 

 et SnCu*. 



» Fusibililé. — Pour déterminer la fusibilité des alliages, j'ai eu recours 

 au pyromèîrc tlurmo-électrique, à couple platine et palladium, de ]MM. Bec- 

 querel. Cet appareil est construit par M. Ruhmkorff. Il peut rendre de grands 

 services aux chimistes, et on l'emploie déjà dans la fonderie des métaux et 

 dans la fabrication des poteries; seulement, au lieu d'employer un galva- 

 nomètre ordinaire, j'ai fait usage de la boussole de Weber qui offre beau- 

 coup [dus de sensibilité. 



» J'ai opéré comparativement avec les alliages précédents et avec des 

 métaux dont les points de fusion ou d'ébullilion ont été pris comme points 

 fixes par divers expi'rimentateiu-s. 11 résulte des nombreuses déterminations 

 que j'ai faites, que la solidification des alliages SnCu'' et SnCu* a lieu à une 

 température intermédiaire entre le point de fusion de l'antimoine et le point 

 d'ébullition du cadmium Dmiaiions 



obseï vées. 



ICau bouillante sous la pression de 76 centimètres 24 



Solidificalion de l'étain 5; 



de l'antimoine 206 



de SnCu' 247 



de SnCu^ 265 



FJnillilion du cadmiuiii 335 



u J'ai tenté cette déternunation siu- tous les alliages précédents, et j'en 

 donnerai les résultats dans le Mémoire détaillé; mais il est clair qu'en raison 

 de la liquation on ne peut obtenir de résultat rigoureux qu'avec les deux 

 alliages SnCu' et SnCu*, dans lesquels il n'y a pas de liquation sensible. » 



